BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 



79 



Die Beobachtungen stimmen weniger gut überein; ein starkes Wachsen 

 von lg mit der Schwingungsdauer stellen sie aber unzweifelhaft fest. — 



C a d m i u m. 



Biegung. 



Nr. 1) i = 9,61, B = 0,604, D = 0,1002, T = 0,892, / = 10, a = 14,6.- 

 beob. 12,54 8,97 6,62 4,97 3,74 2,89 2,23 1,73 

 ber. 12,64 8,93 6,58 4,96 3,78 2,90 2,23 1,72 



A = 256.10-^ A, = 79,0.10-«, 1, = 252.10-*. 



Nr. 2) i = 10,09 B = 0,605, D - 0,1005, T = 0,901, J = 10, = 13,8. 



beob. 12,82 9,44 7,06 5,38 4,16 3,23 2,56 2,00 1,57 



ber. 12,89 9,33 7,02 5,38 4,18 3,26 2,55 2,00 1,57 



A = 240.10-*, A, = 67,0.10-^ = 238.10"*. 



Nr. 3) L = 10,02, B = 0,607, D = 0,1001, T = 0,908, 10, 0 = 15,4. 



beob. 12,30 8,79 6,43 4,78 3,62 2,77 2,13 1,65 



ber. 12,42 8,70 6,38 4,79 3,64 2,78 2,14 1,64 



A = 259.10-, A, = 87,3.10-^ — 257.10-*. 



Nr. 4) i 10,07, B = 0,604, B = 0,1003, T - 0,921, J 10, Ö = 14,7. 



beob. 11,33 8,19 6,03 4,55 3,46 2,67 2,07 (1,62) 



ber. 11,47 8,13 6,03 4,56 3,49 2,69 2,08 1,62 



A = 251.10-*, A, = 97,4. 10-^ Iß = 249.10"*. 



Nr. 5) L = 9,56, B = 0,609, D 0,0802, T = 1,208, J = 10, ö = 14,8. 



beob. 12,20 8,69 6,36 4,73 3,57 2,75 2,12 



ber. 12,26 8,63 6,33 4,75 3,60 2,75 2,10 



A = 262.10-*, A, = 83,2.10-^ = 259.10-*. 



Nr. 6) i = 9,56, B = 0,610, D ^ 0,0798, T= 1,220, = 10, & = 14,7. 



beob. 6,79 4,93 3,65 2,76 2,12 



ber. 6,75 4,92 3,67 2,77 2,11 



A = 265.10-, A, = 150.10-^ = 263.10-*. 



Die dünnern Stäbchen 5) und 6) scheinen einen etwas grössern Werth 

 von Iß zu ergeben als die dickern; aber die Differenz fällt fast in das 

 Bereich der Beobachtungsfehler. 



Bei den Drillungsbeobachtungen boten die Cadmiumstäbchen grosse 

 Schwierigkeiten wegen ihres geringen Biegungswiderstandes; störende 

 Biegungsschwingungen Hessen sich kaum vermeiden. Da überdies die 

 logarithmischen Decremente so stark mit der Schwingungsamplitude 



